G. TAIVDIANN — RKCIIKKCHES MliTALLUGRAPIIIQUES 



413 



pciU l'aire entrer dans un talilean (iiic les données 

 les plus importantes. 



Celui qui s'intéresse spécialement à un couple 

 particulier de métaux verra aisément si ce couple a 

 été étudié déjà, et, le cas échéant, trouvera les 

 résultats détaillés dans les dernifirs volumes de la 

 Zciischrift fiir anorgnnisclie Chemie, où ont été 

 publiés les travaux de mon Institut. Outre le dia- 

 gramme caractéristique de la série d'alliages, ces 

 Mémoires renferment des photographies de la slruc- 

 lure et une description détaillée de celle-ci, les 

 renseignements sur la dureté, la couleur, la sus- 

 ceptibilité magnétique, et aussi sur le mode de 

 préparation. Les associations suivantes n'ont été, 

 de notre part, l'objet d'aucune recherche, parce 

 que leur histoire était déjà complètement faite par 

 d'autres expérimentateurs : 



C.uSn : Heycock et Neville, Pliil. Tr., 202 A (19031, 



p.l. 

 AuAl : Heycock et Neville, Ibid., 194 A (1901), p. 201. 

 CuZii : Shepherd, Journ. phys. Chemie, t. VIII (1904), 



p. 421. 

 ZuTl et HgTl : Kuznakow et Puschin, Zeit^c!:. niiorg. 



Chom., t. XXX. (1902), p. 86. 

 At^Mg : Zeniczuznyj, Zeilscli. anorg. Cliem., t XUX 



Vl906), p. 400. 

 C.uSl.) : Baikow, Trav. de l'Institut des Ponts et Cliaas- 



sées de St-Pétevsbourg, 1902. 

 CdHg : Bvl, Zeitscli. phys. Chemie, t. XLI (1902), p. G41. 

 BiCd : Kapp (Thèse), Kônigsberg, 1901. 



Dans la première ligne et dans la première 

 colonne du tableau I sont inscrits, rangés dans le 

 même ordre, les symboles usuels des métaux. De 

 cette façon correspondent à chaque association 

 binaire de deux éléments deux cases, dans une 

 seule desquelles on a fait figurer les données essen- 

 tielles qui caractérisent le couple. La moitié des 

 cases reste inutilisée. 



Les abréviations doivent être interprétées comme 

 il suit : 



Le signe /* indique que les deux métaux à l'état 

 liquide se mélangent en toutes proportions. Le 

 signe signifie que les deux métaux ne forment 

 aucun composé délïni. S'il existe de tels composés, 

 leur formule est insciîte. Lorsque la composition 

 de la combinaison définie n'est pas certaine, on a 

 employé la lettre X, comme on le voit pour FeSn, 

 FeCr, PlPb. 



Le signe Kx signifie que les deux métaux à l'état 

 cristallisé forment une série de cristaux mixtes, 

 sans lacune : ce phénomène se produit surtout avec 

 les métaux de propriétés chimiques voisines et 

 dont la température de fusion est élevée. 



Le signe KL veut dire qu'il existe une lacune 

 dans la série des cristaux mixtes, et le signe fL une 

 lacune de mélanges dans la série des alliages 

 liquides. Les intervalles de concentration corres- 

 pondant à ces lacunes sont indiqués par les chiffres 

 qui accompagnent les symboles KL et fL. Ainsi 

 KL6 — 23Pb, dans la case PbTl, doit être lu : le 

 plomb et le thailium forment, dans l'état cristallisé, 

 des cristaux mixtes; mais dans cette série de cris- 

 taux mixtes existe une lacune entre 6 et 23 "/„ de 

 plomb. Les alliages dont la concentration totale 

 est comprise entre ces limites se composent, à la 

 température où ils sont complètement solidifiés, 

 d'un mélange des cristaux mixtes saturés à 6 et à 

 23 °/o de plomb. Dans la case BiAl, on trouve fL2 — 

 92Ri,0,KL0 — 100, ce qui signifie : le bismuth et 

 l'aluminium sont peu solubles l'un dans l'autre à 

 la température de fusion du métal le moins fusible : 

 la lacune des mélanges s'étend, à cette tempéra- 

 ture, de 2 à 92 °/o de bismuth. Par suite, si Von 

 mélange, par poids égaux, du bismuth fondu et de 

 l'aluminium fondu à 660", il se forme deux couches 

 qui ne se mélangent pas, malgré tout brassage. La 

 couche la plus dense renferme 92 7°, la moins 

 dense 2 "/„ de bismuth. Après refroidissement, 

 comme il n'y a pas de composé défini, la couche 

 inférieui-e est formée de cristaux de bismuth pur, 

 la couche supérieure de cristaux d'aluminium pur. 

 entre lesquels se trouve occlus du métal étranger 

 en petite quantité 



Ce tableau fournira ainsi une première indica- 

 tion. Pour les cas particuliers, il faudra recourir 

 aux Mémoires originaux. 



L'intéressé qui prendra pour guide l'ouvrage 

 déjà recommandé du D"' Ruer n'éprouvera aucune 

 difficulté à utiliser les documents qui lui sont 

 offerts ici. 



G. Tammann, 



Direcletir de llnslilut ■k' Chimii? miDcralc 

 de l'Université ilc GôlUngen. 



